32 



I. H. L. VOGT. 



[No. 6. 



No. 6 og 7 udferte paa det metallurgiske laboratorium, Kri- 

 stiania, af stud. miu. 0. Sandstad, 1 no. 8 og 9 paa Bergskolan, 

 Stockholm, af Sten Carlsward og C. F. Davidsson. No. 1 og 2 

 faldne sommeren 1886, no. 3 og 4* for adskillige aar tilbage; 

 no. 1 er den tidligere omhandlede slagstuf no. I (hvoraf den 

 analyserede glimmer blev isoleret). 



Analyse af glimmerslag fra Garpenberg: 



Analyse no. 10. 



Si 2 , Ah Oi, FeO, Ca 0, Mg 0, Zn 0, Cu Sum 

 , 46.62, 8.57, 8.29, 21.12, 9.43, 0.86, 0.08 95.07. 

 Rest S og alkalier (ca. 4 %). 

 Surstofforhold 1.50. 



Udført af stud. min. A. A. BaMe, metallurgiske labora- 

 torium. 2 



I disse analyser forefindes en rest, — naar der tåges hen- 

 syn til ^-gehalten, som belober sig til ca. 0.2 %, — paa resp. 

 4.45, 6.07, 4.17, 4.73 3 o: alkali-mængden kan felgelig i de fore- 

 liggende fald sættes til ca. 3.5 — 5.0%. 4 Da beskikningen inde- 

 holder adskillig kalifeldspath og glimmer, maa der formentlig 

 være tilstede en del mere K2 end Na 2 0. 



Analyse af melilith-glimmer-slaggen fra Konigin-Maria-H litte, 

 se forud. 



1 No. 7 er middel af følgende bestemmelser (indveiningerne foretagne af labora- 

 toriets bestyrer) : 



Si Og, Al 2 Ø3, Fe 0, Ca 0, Mg 0, Zn 0, Cu 

 42.19, 9.20, 6.59, 15.72, 18.20, 1.57, 0.15. 



42.15, 9.24, 6.59, 15.50, 18.35, 1.83, 18. 



* Til disposition staar mikroskopisk præparat af begge disse slagger; da der 

 har fundet sted en konfusion i etiketterne, ved jeg ikke, hvilken af de to 

 slagger og hvilken af de to analyser der hø. er sammen, men det bar ikke 

 noget at sige, da begge slagger fører glimmer. 



2 Middel af bestemmelserne : 



3 No. 3 medtages ikke, da Al% 3 -gehalten, følgelig ogsaa summen, her sand- 

 synligvis er for høi 



4 De fleste kvantitative silikat-analyser giver i sum ca. 99.5 °/ . 



Si 02, 



Al 2 3 + Fe 2 Os, 

 17.04 

 17 24 



Mg 

 9.53 

 9.33 



46 90 

 46 54 



